6.3.4.2. Resistência ao cisalhamento A resina deve ser ensaiada em conformidade com o disposto no n.o A.26 (apêndice A). 6.3.4.3. Temperatura de transição vítrea A temperatura de transição vítrea da resina deve ser determinada em conformidade com a norma ASTM D3418. 6.3.5. Fibras O material filamentoso para reforço da estrutura deve ser do tipo fibra de vidro, fibra de aramida ou fibra de carbono. Caso se utilize fibra de carbono no reforço, o projecto deve incluir meios para prevenir a corrosão galvânica dos componentes metálicos da garrafa. O fabricante deve guardar em registo as especificações publicadas em relação aos materiais compósitos, as recomendações do fabricante do material em relação às condições e à duração do armazenamento e a certificação do fabricante do material no sentido de que cada remessa cumpra as referidas especificações. O fabricante das fibras deve certificar que as propriedades deste material cumprem as correspondentes especificações. 6.3.6. Invólucros de plástico O limite de elasticidade e o alongamento à ruptura são determinados em conformidade com o n.o A.22 (apêndice A). Os ensaios devem demonstrar as propriedades dúcteis do invólucro de plástico a temperaturas iguais ou inferiores a –50 °C, cumprindo os valores especificados pelo fabricante. O material polimérico deve ser compatível com as condições de serviço indicadas no n.o 4 do presente anexo. Em conformidade com o método enunciado no n.o A.23 (apêndice A), a temperatura mínima de amolecimento deve ser de 90 °C e a temperatura mínima de fusão de 100 °C. 6.4. Pressão de ensaio A pressão mínima de ensaio utilizada no fabrico deve ser de 30 MPa. 6.5. Pressões de ruptura e relações de tensões das fibras